137 
4 mc lot. Oxydation et, courbe dans l’acide contena, nt, 0,25 pour cent de 
gél atine. 
Dans chaqué lot les valeurs ootenues sont tres peu différentes; leurs 
moyennes sont les suivantes (les chiffres représen ten t, la forcé éloctro- 
inotrice globale de Péléraent — Électrode — électrode nórmale) : 
1 er lot : l v 70 ; 2 mc lot : l v 87 ; 3 mo lot : 1 v 82 ; 4 mo lot : l v 87 
La densité de courant coinmuno était de () '(M¡(> ; chaqué oxpérience 
dura.it 30 minutes, lia. valeur obtenue pour los lots 2,3 et 4, montre Pac* 
I ion de la. gélatine et de plus met en évidonce que cetl.e actiou se pro- 
< 1 u i t mcnie si Pélectrodc n’est mise en eontact avec lo colloíde que pen- 
( lant son oxydation. 
Goniine les électrodes apres leur oxydation dans Pacido avec ou sans 
gélatine, étaient lavóos A, Pea n chande, séehóes et resta, ient pour certa, i - 
nes ]*lus de 24 heares a Pair,j’ai pu constater qu’elles gardaient pendant 
ce temps leurs propriétés de donner des potentiels élevós méine dans 
Pacido pur TV; au bout de quehpies semaines il n’en est plus de méme. 
La densité de courant pendant V oxydation parait ógalement jouer un 
role. De deux series d’éleetrodes oxydées l’uneaO A 2 pendant 100 minu- 
tes, P antro a 2 a pendant 10 minutes, la prendere donne comino potentiel 
inoyen l v 72 etlasecondc 1 v 7 7 pour <A = () A 00(>. 
Les Cortes densitós de courant pendant Poxydation agissent done 
comino le fait la gola, tino ou la gomme. Liles amenent la surface dans 
cet état particulier qui permot Pétablissement des potentiels élevós. 
Avant. de quitter le plomb, j’indiquerai que la valeur du potentiel 
électrode-solution est tres constante apros chaqué expéricnce, quand le 
eouraiit est intemnnpn. Lile permot de calculer pour la, pile L’b — 
SO'IL 2 JV — Électrode nórmale; la, valeur 0 V S)4 A 15° '. Oette valeur est 
la memo qu’il y ai t ou non de la gola, tino dans le liquide. Quant A la pile 
constituée par V électrode oxydcc avant la réduction elle donne pour la com- 
bina, ison 2 : L 5 b O 2 — SCÉIPA — Électrode nórmale, la valeur 0 V G6 A 20°. 
Antros metaux. — Les resultáis obtenus avec le nickel, le zinc et le 
cuivre sont représentés par les courbes de la figure 5. 
Nickel. — Les électrodes de nickel massif ont été nickelées en nutre 
par electrolyse dans un bain de chlorure ndditionné d’un (>xcés d’ammo- 
niaque. 
* Domozaluiv (Z. f. lilcklroehemie, t. 5, j» . 538. 1899) indique pour la ínfimo eom- 
lunaison la, valeur 0 V 9G ¡\ 0 o . 
2 Le 11161110 auteur (Dolezaleok) indique pour cctte combiuaison 0 V 93. La divor- 
genee doit fttre dúo au modo do próparation de utos électrodes; la valeur donnfio est 
e.u cUbl, la, inoyonno de plus de vingf, mesures qui no dilIYíreni, pus «lo 0 V 0 I. 
